fiLECTROTYPIE OU G AL VANOP LASTIE. 



Le journal de SiUiman publie, dans sa livraison de mai iS53,un pre- 

 cieux rapport de M. Matliiot sur les operalions electrotypiques faites 

 par lui dans le bureau hydrographique des Elats-Unis , a I'occasioa 

 des grandes cartes des coti s d'Amerique. Nous extrayons de ce rap- 

 port des renseignenients pleins d'intcrel sur les perfectionaements ap- 

 porles a ce bel art, qui, qiioi qu'en dise M. Mathiot, est bien Tinvention 

 de M. Jacobi de Saint-Petersbourg. 



i" Moyen d' empechcr L' adherence dii depot au moule. 



L'electro-nietailurgie exige que le metal depose possede toutes ses pro- 

 prietes cohesives ; si ua pareil depot de cuivre est fait sur une planche 

 de cuivre tres-nette, il est evident que le metal depose adherera a la 

 plaque, et qu'une planche gravee avec soin sera alors convertie en une 

 seule masse metallique. L'electrotypie ne pent done exisler qu'aulant 

 qu'on sera en possession des inoyens de prevenir celte adherence des- 

 tructive. Oa en a propose plusieurs hases toiis sur un principe commun, 

 1 interposition d'une couche de matiere heterogene entre Ic moule et le 

 depot, pour prevenir leur adherence. 



M. Smee conseille d'enip'.oyer la couche d'air qui adhere si fortement 

 aux metaux polis. Pour obteuir une couche d'air il recomniande, apres 

 avoir enlierement prepare la plaque, de I'exposer pendant quelques jours 

 dans un lieu frais et huinide avant de la "placer dans le bain electroty- 

 pique. On a aussi propose pour couvrir la planche la fumee, la plom- 

 bagine, I'huile, diverses poudres et la cire. 



Le procede employe dans les bureaux de I'ordonnance, en Angleterre, 

 est peut-elre le meilleur de tons. Voici en quoi il consiste : la plaque est 

 d'aboidbien liuilee, puis on enleve I'huile avec soin avec de la mie de 

 pain ; la plaque est alors chauffee a un degre de temperature au-dessus 

 de celui de la cire fondante, et un pain de cire blanche est frotte surle 

 bord. L'liuile ayant chasse Fair de la plaque, la tire la couvre d'une 

 couche tres-mince , on enleve ensuite toute la cire en exces en frottant 

 avec de la mousseline fine et neuvesaus charpie. La planche est ensuite 

 mise a part pour refroidir avant de la placer dans lebain. II est cepen- 

 dant contraire a I'idee fondanientale de l'electrotypie, le depot atomique 

 immediat du cuivre sur les traits de la gravure originale, de barbouiller 

 ainsi une planche finement gravee. Dans le procede de M. Smee des 

 bulles d'air peuvent elre retenues dans les trails delicats de la gravure, 

 et alors la copie est imparfaile; bien plus, la surface de la nouvelle 

 planche est ondulee par I'agitation de la couche d'air au moment oil elle 

 recoit les premieres parties du depot. Avec la cire il est presque impos- 

 sible de debarrasser chaque ligne deliee d'uu exces de celte substance, etc. 

 Tous ces procedes sont grossiers et laissent beaucoup a desirer. II fallait 

 necessairement arriver a trouver une substance qui agirait uniforme- 



